3 J2 Achtzelinter Abschnitt. Fasern. 



Jule fand anfangs wenig Hearhtung. Jlrst im .lahrr \KM wui'de sie in 

 Dundee, wo auch heute noch der ]Iaui»lsil/ der .hitespinnerei ist, in 

 grösserem Maassstabc verarbeitet. Seit dieser Zeit steht sie in steigender 

 Verwendung. Aber erst in den fünfziger Jahren des neunzehnten Jahr- 

 hunderts hat die Jute für die Spinnereien Englands und des Continents 

 eine grössere Bedeutung gewonnen. Namentlich war der Mangel an rus- 

 sischem Hanf in England zur Zeit des Krimkrieges die Veranlassung, 

 grosse Mengen von Jute aus Indien nach England bringen zu lassen. 

 Aber auch die BaumwoUennoth zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges 

 hat sehr begünstigend auf die englische Juteindustrie eingewirkt (Grothe). 

 Welche Ausdehnung die Cultur der Jute, und welche enorme Bedeutung 

 die Jute als Spinnstoff gewonnen hat, ist schon oben gezeigt worden. 

 Baumwolle und Jute sind derzeit die beiden wichtigsten vegetabilischen 

 Faserstoffe. — Die europäische Juteindustrie erstarkte in Schottland, über- 

 haupt in Grossbritannien, hierauf folgte Deutschland (1861), wo sich Jul. 

 Spiegelberg um diese Industrie grosse Verdienste erwarb, und 10 Jahre 

 später Oesterreich. Alle andern europäischen Länder, Russland zuletzt, 

 welches zum Schutze des heimischen Hanfes die Rohjute mit einem Zoll 

 belegte, betheiligen sich gegenwärtig an der Verarbeitung dieses so be- 

 deutungsvoll gewordenen Spinnstoffes. 



12) Bastfaser von Abelmoschiis tetraplivllos^i. 



Diese in Indien Rai bliend;i genannte, in den gebirgigen Gegenden 

 Ilindoslans gemeine Pilanze scheint mit Hibiscus (Manihot) tdrnpliyUos 

 Roth, identisch zu sein. Die aus den vor der Fruchtreife gesammelten 

 Stengeln abgeschiedene Faser hat eine Länge von etwa 0,7 m. Die Farbe 

 der Faser (Bastfaser) ist flachsgelb, stellenweise hellbraun. Namentlich 

 zeigen die von dem unteren Stengeltheile der Pflanze herrührenden Bast- 

 fasern diese Bräunung. Der Feuchtigkeit ausgesetzt, Irilt an dieser Faser 

 viel rascher ein allgemeineres Braunwerden als bei der .lule ein. Dieses 

 auf Bildung von lluuiinkürpern in den Zellwänden der Basl/.ellen beru- 

 hende iJraunwt'rden srhreilet bi'i dieser Faser so weil wie bei den schlech- 

 testen Sorten von .lute vor; denn .iiirli ilic Ahelmoschusfaser iiinunt wie 

 gcwöhnliclii' Jute mit der Z(.'it eine liefbraune Farbe an. Die (iüte der 

 Faser leide-t unter dieser Bräunung, indem sich hierbei nicht nur die 

 liygroskopieiiät der Faser steigert, sundcin ain h ilire l'estigkeit abninmit. 



Die .\beluioschusfascr ist -cbr feinfaserig. Die Dicke der Fasern 

 beträgt gewöhnlich :?() — 70 u. In dieser lügcnschaft stellt sie sich den 

 besten Sorten \on .lute an die Seite. Aber sie nuiss doch geringer als die 



4) Wio.sncr, Infjisclir Fusei|ill.in/(ii p. 8 IT. 



